48 
hierzu aushaiten. *) Bei geringerem Kalkgehalte nennt man 
den unteren Pläner Plänersandstein, bei grösserem Pläner- 
mergel, und, wenn er buntfleckig ist, Flammenmergel. 
In seinen höheren Schichten ist er gewöhnlich ein gleich- 
artiger, dunkelaschgrauer, ocherig beschlagender, sandiger 
Mergel, der sich in Schichten von einigen Zollen bis zu 
mehreren Fussen Mächtigkeit abgesondert hat. Von dieser 
Beschaffenheit ist er im Tunnel von Oherau durchschnitten 
4 ) Mehrfach schon hat man sich in diesem Gesteine getäuscht 
und hier und da einen Ofen, um es zu brennen, vergeblich errichtet, 
so bei Koschütz, Zehista, Lückendorf in der Oberlausitz und a. a. 0.; 
so auch bemüht man sich noch gegenwärtig vergebens, den unteren 
Pläner von Klotzscha auf Neudorfer Revier bei Dresden zum Brennen 
zu verwenden. Was das Ansehen und die Versteinerungen dieses Gesteines 
mich schon früher erkennen liessen , wird jetzt auch durch die chemi- 
sche Prüfung desselben durch Herrn Professor Stöckhardt bestätiget : 
„Untersuchung von 9 Borten des unteren Pläners auf 
Neudorfer Revier. 
1 
j 
Köhlens. 
Kalk. 
Köhlens. 
Magnesia. 
Durch Salz- 
säure geloste 
Thonerde 
u. Eisenoxyd. 
Unlöslicher 
Rückstand 
(Kieselerde). 
Wasser. 
No. 1. 
72,0 
0,9 
2,5 
23,9 
1.1 
No. 2. 
69,1 
0,9 • 
2,3 
26,5 
1,3 
No. 3. 
73,4 
0,6 
2.7 
22,4 
1,2 
No. 4. 
73,9 
0,7 
2,0 
22,4 
1,2 
No. 5. 
46,1 
| 1,6 
2,8 
48,5 
1,1 
No. 6. 
72,2 
1,1 
3,2 
22,7 
0,9 
No. 7. 
56,5 
K4 
2,4 
37,4 
2,0 
No. 8. 
62,4 
1,3 
3,8 
30,4 
2,1 
No. 9. 
54,3 
1,2 
2,2 
39,5 
2,0. 
ln technischer Beziehung ist der Umstand charakteristisch, dass 
der in Säuren unlösliche Rückstand aller Proben nicht, wie bei dem 
Plänerkalke, aus Thon, sondern aus Kieselerde besteht, welche 
bei der Hitze der gewöhnlichen Kalköfen mit dem Kalke eine Verbin- 
dung eingeht und ein Todtb rennen des Steines zur Folge hat. Bei 
sehr gelinder Hitze erhält man einen gebrannten Kalk, der sich an der 
Luft und bei sehr vorsichtigem Zusatz von W T asser grösstentheils zu 
einem mageren Kalkpulver löscht, aber überaus langsam. 
Bei Versuchen in der Fabrik hydraulischen Kalkes von Herrn 
Michael in Heinsberg ergab sich, dass bei gleichem Feuer die Sorten 
